61 
nimum verschwunden, und zeigte der Stahl eine bei weitem 
grössere Härte und grobes Korn. 
III. Das Pulver bei I wurde auf Cementstahl von bestem 
schwedischen Eisen gesetzt, zeigte aber hier wenig Wir¬ 
kung nach dem Ausschmieden , wo hingegen der Guss ein 
sehr grobes Korn zeigte. 
IV. 120 Pf. Stahl aus schwedischem Eisen mit 
12 Unzen Thonerde 
1 Unze Soda 
4 Unzen Kiesel nebst Kohlenpulver 
lieferte einen Stahl von weissem Glanze und sehr feinem 
körnigen Bruche, hatte grosse relative Festigkeit, zog sich 
aber beim Erkalten bedeutend zusammen, und lieferte einen 
Stahl nach dem Ausschmieden von sehr feinem Bruch und 
heller Farbe, sogenannten Al um in stahl. 
V. 120 Pf. Stahl aus schwedischem Material mit 
* 6 Unzen Braunstein 
6 Unzen Thonerde 
1 Unze Soda 
5 Unzen Kiesel 
lieferte einen Stahlbruch mit feinem und grobem Korn durch¬ 
einander, und führt zu dem Schlüsse, dass man den Guss¬ 
stahl in Bezug auf Korn und Qualität eintheilen kann in 
Manganstahl, (graue Farbe und grobes Korn) und Aluminstahl, 
(weisse Farbe und feines Korn). 
Auf meine Veranlassung wurde nun der beste Gussstahl 
aus schwedischem Cement aus Dunemoxeisen ohne Zusatz 
der Analyse unterw orfen und ergab als Mittel aus 13 Ana¬ 
lysen , welche alle mit der grössten Vorsicht ausgeführt 
wurden in 100 Theilen: 
Eisen . 
. 96,43 
Mangan. 
. 1,11 
Arsen" . 
. 0,37 
Silicium. 
. 0,51 
Schwefel 
. 0,17 
Kohlen . 
. 1,35 
99,94 
Diese Analyse führt nun zu folgendem Schlüsse: 
Da Mangan das Eisen in seinen Stahlkonslitutionen nicht 
vertreten kann, indem es keine Affinität zum Kohlenstoff 
hat, so ist solches als an Silicium gebunden zu betrachten. 
1,11 Mangan entspricht nach Si Mn 3 circa 1,89 Sil. Mangan 
ÜITCBSmr QFILLD3I5 LP(} 
I - NOV i ä moo 
